La Gaceta industrial (1866-01-01 00:00:00), página 390

mente moldearse; en contacto del aire no se oxidan, y aún en el agua su oxidación es muy superficial; su color es un blanco término medio entre el del acero y el de la plata.

Las aleaciones de cobre y de manganeso se obtienen de una manera análoga; se parecen al bronce, pero son mucho más duras y mucho más resistentes. Las aleaciones de estaño son muy fusibles, muy resistentes y fáciles de trabajar; en cuanto al color y al brillo, se les puede comparar á la plata.

La aleación del hierro y del manganeso da, en fin, un medio muy sencillo de añadir al hierro ó al acero una cantidad determinada de manganeso; por la adición de un 10 hasta un 5 por 100 se obtienen resultados muy satisfactorios.

ALEACION PARA COGINETES. Una aleación para los coginetes de diversas máquinas, por la cual Mr. Dunleville en Dublín y M. Jones en Liverpool han tomado privilegio, se compone de estaño, zinc, un poco de cobre y antimonio. Esta aleación es, según se dice, de mucha duración y se calienta muy poco con el rozamiento. Se obtiene haciendo fundir primeramente cuatro partes de cobre con diez y seis de estaño y una parte de antimonio; fundiendo después ciento veinte y ocho partes de zinc con noventa y seis de estaño, y después de esta completa fusión se le añade la primera aleación.

COMBINACIONES DEL COBALTO. Por la acción de un sulfato alcalino sobre el hidrato de sesquisíoxido de cobalto y de potasa (ó de soda), se preparan estos compuestos haciendo hervir el hidrato de cobalto húmedo aún, con una disolución concentrada de sulfato de potasa ó de soda; se deja reposar el licor, se le decanta y se trata el depósito por una nueva disolución de sulfato alcalino; esta operación se repite tres ó cuatro veces. El depósito que se obtiene finalmente, constituye la sal doble.

El sulfato doble de potasa y de cobalto es amorfo, poco soluble en el ácido sulfúrico acuoso y en el ácido clorídrico; una disolución concentrada de potasa la descompone. En contacto con el aire se ennegrece, y el agua no le descompone. La sal de soda correspondiente es análoga á la sal de potasa, pero es sin embargo un poco más estable y se puede secar á 100°.

Haciendo reaccionar un sulfato alcalino neutro sobre el sulfato de protóxido de cobalto ó sobre el cloruro de cobalto, se obtienen sales de protóxido correspondiente; se puede también prepararlas haciendo hervir al hidrato de protóxido de cobalto con una disolución ácida de un sulfato alcalino. La sal de potasa se presenta bajo la forma de pequeños cristales de un rosa pálido, insolubles en el agua, solubles en el ácido clorídrico y que se ennegrecen en contacto del aire; la potasa cáustica le descompone. La sal de soda presenta un color rojo más oscuro y no es cristalina.

PLATEADO GALVANOPLÁSTICO. En la fábrica de Mr. Elkington en Birmingham, se practica el plateado por la vía galvánica de la manera siguiente: Los objetos que se han de platear, se limpian primeramente, y después se lavan con una disolución débil de nitrato de mercurio; se deposita en su superficie una débil capa de mercurio. Se les sumerge entonces en el baño de plata suspendiéndolos en corchetes de cobre que comunican con el zinc de una pila de Bunsen. Se prepara el baño de plata disolviendo en caliente dos partes de plata pura en seis partes de ácido nítrico, evaporando á seco y volviendo á tomar el residuo de nitrato por veinticinco partes de agua; se precipita por una disolución de dos partes de cianuro de potasio en diez partes de agua y se disuelve el precipitado bien lavado en dos partes de cianuro de potasio en disolución concentrada; en fin, se le añade agua hasta obtener cien partes de disolución. El precipitado argentino que se deposita sobre las piezas amalgamadas, es siempre un poco mate; toma un hermoso lustre cuando se añade al baño una pequeña cantidad de sulfuro de carbono. A fin de que el baño de plata guarde siempre el mismo grado de concentración, se colocan placas de plata que se disuelven poco á poco, pero no siempre de una manera regular. Cuando no se ha empleado el sulfuro de carbono para obtener un depósito brillante, se pulimentan los objetos plateados por medio de un cepillo de hilos de latón muy finos que está animado de un movimiento de rotación excesivamente rápido; en seguida se les frota con una piedra de ágata y se acaba de pulimentarlos con trípoli ó rojo de Inglaterra.

IMPERMEABILIDAD DE LAS TELAS. Por el procedimiento siguiente se consigue muy fácilmente hacer indispensable toda clase de telas. Se sumerge el tejido primeramente en una disolución que contenga 20 por 100 de jabón y después en una segunda disolución que contenga 20 por 100 de sulfato de cobre y se lava con gran cantidad de agua; se forma un estearato, margarato ó oleato de cobre que llena todos los intersticios del tejido y le hace inaccesible á la humedad.

APARATO PARA PRODUCIR TEMPERATURAS MUY ELVADAS. M. Penot ha presentado últimamente en la academia de ciencias de París la descripción de uno para producir una gran elevación de temperatura por medio del gas del alumbrado mezclado con el aire, sobre el cual hace las siguientes consideraciones.—Si se reúne un cierto número de mecheros Bunsen formando con las llamas una sola luz, sin que aquellas se penetren completamente, se obtiene una columna de gas en ignición de una potencia calorífica muy considerable cuando se la da el tiro necesario. Para sacar todo el partido posible de esta llama es preciso hacerla entrar en un horno cuya forma pueda variar según las circunstancias, pero en el que debe establecerse una circulación de los productos de la combustión y regularizar el tiro, la llegada del gas y del aire, de la manera más á propósito para perder la menor cantidad posible de calor.